SÉANCE DU 2 jnx 1903. l32l 



» lin rcstiinc : Mes recherches sur la cémentation montrent que : 1" la 

 vitesse de pénétration de carbone dans les aciers dépend de la tempéra- 

 ture, du temps et de la réaction chimique que le cément peut produire; 

 2" les expériences faites ne m'ont pas encore permis de déterminer la 

 solubilité du carbone dans le fer; mais il semble s'établir un premier état 

 d'équilibre qui est détruit par une opération ultérieure; 3" par simple 

 cémentation, certains aciers au nickel acquièrent la même dureté que les 

 aciers au carbone par cémentation suivie de trempe; 4" '©s aciers à fer y 

 se cémentent à des températures auxquelles les aciers au carbone 

 n'éprouvent aucune modification. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Décarburation des aciers et lames métalliques minces 

 par évaporation dans le vide. Note de M. G. Belloc, présentée par 

 M. A. Ditte. 



» Dans une Note précédente (' ) je disais qu'un acier, chauffé vers 1000° 

 dans le vide, l'air ou l'hydrogène, se décarbure; en opérant dans le vide, 

 j'avais constaté que le phénomène de la décarburation est lié à la pré- 

 sence des gaz occlus dans le métal. Aujourd'hui je vais préciser le rôle de 

 ces gaz. 



» Lorsqu'on cliaufTe un faisceau de fils d'acier dur dans un tube de porcelaine, on 

 constate que, en opérant dans l'air, il se dégage de l'acide carbonique ; tandis que, dans 

 l'hydrogène, il se forme des carbures saturés qui troublent l'acide sulfurique pur et le 

 colorent en brun ; dans l'un et l'autre cas il y a décarburation. La température maxima, 

 à laquelle cette dernière se produit, est de 920° environ. 



" Si l'on échaufife, par un courant électrique, un fil d'acier plongé dans l'hydrogène, 

 et dont les gaz occlus ont été préalablement enlevés, la décarburation n'a pas lieu. 

 Cette expérience démontre une seconde fois que les gaz occlus sont nécessaires à la 

 décarburation. Sont-ils suffisants? Non, car si l'on chauffe, vers 1 100", un faisceau de 

 fils d'acier renfermé dans un tube de porcelaine capable de tenir un vide de j^j de 

 millimètre, l'acier ne se décarbure pas; on constate simplement une très légère colo- 

 ration de l'acide sulfurique au début de l'expérience, mais qui n'augmente pas avec le 

 temps. Si, dans l'expérience précédente, nous remplaçons le tube de porcelaine hermé- 

 tique par un autre, présentant une très légère fissure, la trompe provoquera un appel 

 d'air qui sera suffisant pour oxyder seulement une partie du faisceau ; dans ces condi- 

 tions, on constate que la partie oxydée est seule décarburée. 



» De toutes ces expériences nous pouvons conclure que les gaz occlus 

 (') Comptes rendus, 28 février 1900. 



